DES! S CITE N° CE < 201 
de quatorze cents Iquarante-fept livres, ou de quarante-fix à 
peu-près pour cent. Je fus étonné que cette chaux eût autant 
perdu en revenant à fon état primitif; mais on me fit obferver 
qu'elle n’étoit pas nette avant qu'on lui rendit fa malléabi- 
lité; qu'il s'y méloit ordinairement beaucoup de matières 
terreules, lorfque, pour la raffembler dans des tonneaux, à 
mefure que les diftillations en fourniflent, on la détachoit 
des pots, & encore plus fouvent des fragmens de ces pots 
qui font très-fujets à fe fendre quand, à la fin de la diftil. 
lation, la chaux de cuivre s'y trouve à fec & y éprouve Île 
recuit qu'il eft néceffaire de lui donner. 
Afin de connoître par une expérience bien précife le déchet 
réel qui réfulte de la réduétion de cette chaux, j'en ai fait 
tirer trois livres ou environ d’un des pots qui fortoient du 
fourneau de la diflillation ; elle en a été détachée avec les 
précautions que cette épreuve demandoit: & l’Académie peut 
juger, en y jetant les yeux, que je l'ai eue auffi pure qu'il 
étoit pofflible de l'obtenir. J'ai traité avec le flux noir, fuivant 
lufage, une portion déterminée de cette chaux ; elle a rendu 
un bouton de cuivre très-net, dont le poids étoit de foixante- 
douze grains pour cent que j'avois employés. Il eft donc réfuité 
encore de cette expérience un déchet de vingt-huit pour cent, 
quoique la chaux de cuivre ne contint rien en apparence 
qui lui füt étranger. Dans l'efpérance d'obtenir un produit 
plus fort, parce que j'avois remarqué fur le bouton de cuivre 
quelques traces de vitrification » qui portoient Îa teinte de ce 
métal, je réduifis du fuif en petites parcelles, & je les mélai 
avec la chaux de cuivre, avant que de procéder à la revivi- 
fication par le moyen du flux noir; cette addition de matière 
animale me procura quelqu'avantage ; mais j'éprouvai encore 
vingt-fept pour cent de perte dans cette feconde expérience : 
il eft vrai que quoiqu'il n'y eût aucun veflige de vitrification 
fur le bouton de cuivre qui en provint, je remarquai un léger 
enduit cuivreux dans quelques endroits de l'intérieur de la 
tutte que j'avois employée, & que je fentis que la totalité de 
la chaux de cuivre n’ävoit pas été reflufcitée. Je fis part à 
Men. LEFT Cc 
